2m OBSERVATIONS SUR LJ PHYSIQUE, 

 ce que Targenc m'en pariit fatiire ; j'ai alors retire le creufet du fciij 

 I'argent y etoit en line tonte belie & tranquille. J'ai porte le creufet a 

 qiielqiie diftance du fourneau, afin que le metal tiit plutot refroidi ; niaLs 

 quelle fiit ma furprile de voir fortir de I'argent an moment ou il cefle 

 d'etre fluide, une grande quantite de phofpliore , qui en fe volarilifant 

 bruloit avec une grande vivacite ; & dans le meme iiiflant la futface du 

 metal devint toute mammelonnee. J'ai obferve ce degagement de 

 phofpliore dans men dernier Memoire liir les phoJjjhurt:s nietalliques , 

 en parlant de I'argent phofphore que j'obteuois en traitant I'argent en 

 limaille.avec de la poudre de charbon ^ du verre pliofphorique ; mais 

 ce ptienomcne ne m'avoit point autant frappe que cette fois-ci : je I'ai 

 cru alTez (Ingulier, pour devoir reperer I'experience plufieurs tois,&: j'ai 

 conrtamment oblerve qu'il fe fepaioit de I'argent au moment oil il 

 ceifoir d'etre fluide, une allez grande quantite de phofphoie. La confe'- 

 quence que j'cn tiie , c'eft que Ic phofphore refte combine en plus grande 

 dofe a de I'argent en fufion qu'a de I'argent non fondu. A quoi attribuet 

 ce pheromcne ; Le calorique y contribue certainemen: pour beaucoup : 

 cette obfervation au refte nous apprend que les proportions dans les 

 combinaifons peuvent varier en raifbn du plus ou du racins de calorique 

 qui pcut y ctre uni. 



L'argent , aprcs la phofphorarion , pefoir erant refroidi , 224. grains; 

 ce qui donne 12 grains d'^ugnienraticn par loo. J'ai euauflljdans d'auttes 

 experiences, une augmenratinn de 30 grains ou de IJ par 100. L'oa 

 pent eyaiuer le pliofphore qui fe fepare de I'argent au moment ou il celle 

 d'etre fluide , a environ 20 grains. Ainfi 100 grains d'argent en fufion 

 peuvent tetenir environ 25 grains de phofphore, tandis que lorfqu'il cefTe 

 d'etre fl-uide, il n'cn retient qu'environ 1^. 



AJd'uion au precede du phofphure de culvre, 



,;..(f2y J'ai fait fondre dans un creufer un melange de parties egales de 

 cuivrp en> copeaiix & de verre, phofphori que , & j'ai obtenu de cette 

 fiillon un culot de cuivre , dont la couleur n'etoit que peu alteree ; le 

 verre phofphoriqiie qui le rccouvroit etoit opaque; fa couleur etoit a- 

 pep-pres celle de la colophane. 



II reiulte done que I'adion du cuivre fur le verre phofphorique eft' 

 peu confiderable ; peut-etre deviendroit-elle plus forte, ft Ton employoic 

 du cuivre plus divife. 



{b") Aprcs avoir fait rougir 500 grains de copeaux de cuivre rouge 

 dans un creufer , j'y ai projette des petits niorceaux de pholphore ; ie 

 metal eft auft]-tot entre en fufion. J'ai continue de projetter du phofphore 

 pour farurer le cuivre , & j'ai enftiire retire le creufet du feu : j'ai obtenu , 

 par ce precede , da phofphure de cuivre dont la couleur tft tres- blanche, 

 d'une grande durete ; il pefoit j-jj' ; ce qui donne une augmei;tation de 



